При обогащении дутья кислородом изменяются следующие показатели:
Выплавляемые в доменных печах чугуны в зависимости от способа дальнейшего использования делятся на три группы:
https://volst.ru/domennoe-proizvodstvo/domennyj-process-polucheniya-chuguna-metallurgicheskij-portal/
 
Согласно принципу превращений А.А. Бай-кова, переход высшего оксида в низший (и в конечном итоге в металл) происходит через последовательное образование всех устойчивых в данных условиях промежуточных оксидов. Восстановление оксидов железа при температуре более 570 °С происходит через следующие стадии:
На современных печах могут устанавливаться более сложные по конструкции засыпные аппараты. Вместо большого конуса устанавливается вращающийся желоб, угол наклона которого может регулироваться. Такая конструкция позволяет изменять место подачи материалов по диаметру колошника.
Восстановленное в доменной печи из руды железо поглощает углерод и другие элементы, образуя чугун. Процесс науглераживания железа начинается с момента его появления в виде твердой губки в зоне умеренных температур. Механизм науглераживания железа сводится к следующему. Свежевосстановленное железо служит катализатором реакций разложения оксида углерода на сажистый углерод и диоксид углерода. Эта реакция протекает на поверхности губки. Обладая повышенной химической активностью, сажистый углерод взаимодействует с атомами железа и образует карбиды железа. Науглераживание губчатого железа уже заметно протекает при 400 - 500°С. По мере науглераживания железа температура плавления его понижается. Если чистое железо плавится при 1539°С, то сплав железа с углеродом, содержащий 4,3% С, плавится при 1135° С. Однако науглераживание железа в твердом состоянии является лишь начальной стадией этого процесса, способствующей понижению температуры плавления металла. Более интенсивно науглераживание протекает после перехода металла в жидкое состояние. Капли металла, стекая в горн печи, контактируют на поверхности кусков раскаленного кокса с углеродом, в результате чего содержание углерода в сплаве резко возрастает. На горизонте фурм за пределами зон горения содержание углерода в чугуне достигает 3,8 - 4,0%. Окончательное науглераживание металла происходит в горне печи.